134 



H. Rupe und F. Müller. 



zelnen Luppen aiischeinoiul vor dem entkohlendoii Einfluss des Sauer- 

 stoffes geschützt. Es erscheinen daher diese kohlenstoffrcichercn 

 Stellen als breite dunkle Linien zwischen dem zusannnengesehweissten 

 Material, wodurch dessen Bearbeitungs weise so gut sichtbar wurde. 

 Schon bei dieser schwachen Vergrösserung konnte das Auftreten von 

 Schlacken beobachtet werden. Der Umstand, dass der innere Kern 

 nach der Analyse viel geringeren Kohlenstoff gehalt aufwies, 0,1 o/q 

 gegen 0,53 ^/q in der Randzone, deutet darauf hin, dass ein zäheres, 

 besseres Material auf den weichen Eisenkern geschweisst und mit ihm 

 zusammen zum Blatt ausgereckt und geschmiedet wurde. Während 

 bei der Hallstattspeerspitze die Mittelrippen im Querschnitt sich 

 symmetrisch gegenüberstanden, hat hier eine beträchtliche Ver- 

 schiebung des Materials durch Hämmern stattgefunden (Fig. 8). 



Fio-. 9. 



Fiq-. 10. 



Mikro.skopische Prüfung: Bei hundertfacher Vergrösserung 

 wurden nach der Ätzung grosse Flächen von reinem Ferrit von 

 polyedrischer Körnung beobachtet. Da die würfelige Struktur bei 

 siliciumhaltigem Eisen besonders gut sichtbar werden soll, wäre diese 

 Erscheinung auf den verhältnismässig hohen Siliciumgehalt' — er be- 

 trug 0,250/0 — zurückzuführen. 



Daneben konnten einzelne Partien grosser dunkler Perlit- 

 kristalle, die in den durch die makraskopische Prüfung erschienenen 

 dunklen Linien ganze Nester bildeten, festgestellt werden. Letztere 

 könnten eher mit Temperkohle verglichen werden, deren Nachweis 

 jedoch wiegen Mangel einer erheblich stärkeren Vergrösserung nicht 

 erbracht werden konnte. 



Da im Gefügebild weder Martensit noch Troostit konstatiert 

 werden konnten, ist die Waffe sicher nicht durch Abschrecken ge- 

 härtet w^orden. 



I 



